Анна Анатольевна Зайцева

Тапочки ручной работы : новые модели для взрослых и детей

Введение. Тапочки своими руками

О тапочках можно говорить бесконечно. Без этой обуви не может обойтись ни стар, ни млад. Удобные, мягкие, теплые домашние тапочки дарят нам уют и отдых после хлопотного дня. Но и стоят такие тапочки зачастую не меньше, чем модельные туфли. Есть альтернатива: тапочки можно сделать своими руками.

Сшить тапочки просто. Эта работа не займет много времени, да и материалы для них наверняка найдутся у вас дома. Используйте обрезки ткани, кусочки войлока и кожи, украсьте их бусинами, вышивкой, стразами. Главное, чтобы тапочки пришлись по ноге и прослужили долго.

Вы любите вязать? Свяжите тапочки крючком или спицами.

Особого внимания заслуживают валяные тапочки. Наши предки издавна носили удобную и практичную обувь из войлока. В наши дни ведущие модельеры используют валяные башмачки в своих коллекциях. Вы скажете, свалять тапочки – это сложно? Попробуйте и убедитесь в обратном!

Отдельно хочется отметить лечебное воздействие процесса валяния на человека. Я не обмолвилась: не только валяных вещей – это как раз понятно, а именно самого процесса мокрого валяния. При работе вы делаете себе замечательный массаж, схожий со знаменитым су-джоком. Волокна шерсти мягко воздействуют на точки ваших ладоней и пальцев, а эти области, как известно, отвечают за правильную работу всего организма. К тому же сам процесс достаточно ритмичный и оказывает успокаивающее, даже немного расслабляющее действие.

Ваша фантазия и вкус, а также немного технологии, описание которой вы найдете в этой книге, позволят вам из подручных материалов создать тапочки своей мечты.

Глава 1. Что нужно знать о тапочках

Домашние тапочки не подвергаются таким нагрузкам, как уличная обувь, но они должны быть крепкими и прослужить достаточное количество времени. Подбирайте для их изготовления соответствующие материалы и используйте специальные приемы сборки.

Вам понадобится

Для пары тапочек много материала не понадобится. Вы можете использовать остатки ткани и пряжи, кожу от старых сумок или перчаток и многое другое. Инструменты можно найти дома или приобрести в специализированных магазинах, что совсем несложно.

Материалы

Для шитья верха тапочек традиционно используют ткани. Ткани лучше брать плотные. Особенно важно, чтобы они не сыпались на срезе. Предпочтительнее брать пальтовые, мебельные и декоративные ткани. Хорошо, если они будут из натуральных волокон. Изумительные тапочки получаются из флиса.

Тонкая ткань также подойдет, но детали верха придется выполнить из нескольких слоев, используя в качестве прокладки синтепон. Также для верха подойдет готовое трикотажное полотно. Два слоя ткани можно склеить с помощью термоклеевой ленты-паутинки.

Прекрасные тапочки можно сделать из войлока или фетра. Эти материалы сделаны из натуральной шерсти, и такие тапочки приятно носить. Фетр мягче, чем обычный войлок. Сейчас можно купить листовой фетр практически любого цвета и толщины. Для верха тапочек лучше использовать фетр толщиной 0,4-0,5 см. Особое место занимают валяные тапочки. Для них также понадобится шерсть, но особая, непряденая. На рынке вы можете купить деревенскую шерсть. Этот довольно грубый материал естественных цветов.

В специализированных магазинах для валяния продают фасованную шерсть. Скорее всего, вам встретится гребенная лента (топс) или шерстяной очес (кардочесанная шерсть). Гребенная лента действительно напоминает ленту из длинных волокон шерсти, идущих в одном направлении, а в очесе эти волокна спутаны. Кроме того, толщина волокон может быть разной: это зависит от породы животного. Фасованная шерсть продается одного или сразу нескольких цветов в наборе. Такой набор называют «микс». Лучше взять одноцветную шерсть -ведь на пару тапочек нужно не менее 100 граммов. Вы можете приобрести шерсть разных цветов и скомбинировать ее в работе.

Окрашенная шерсть стоит намного дороже, чем шерсть натуральных цветов – сливер. Этот полуфабрикат используют для нижних рядов настила.

При валянии применяют раствор хозяйственного мыла. Лучше брать мыло 72%.

Если хотите, вы можете приобрести в специализированных магазинах раствор для валяния. Однако имейте в виду, что такой раствор стоит очень дорого, а в работе мало чем отличается от приготовленного домашним способом.

При валянии мокрым способом нужна подложка. Как правило, это салфетка или жалюзи из бамбуковых палочек. Можно также использовать воздушно-пузырчатый полиэтилен. Собственно говоря, подойдет любой плоский предмет с рифленой поверхностью. Такая подложка облегчит и ускорит процесс валяния.

Для фиксации настила при мокром валянии тапочек можно использовать обычные эластичные чулки или гольфы.

Прекрасные тапочки можно связать из толстой пряжи. Для вязаных тапочек лучше взять толстую полушерстяную или шерстяную пряжу (130-150 м в 100 гр). Сделать подошву для тапочек можно из войлока. Такая подошва легкая, мягкая, теплая и довольно ноская. Еще один вариант – кожаная подошва. Кожу старайтесь брать тонкую, с ней легче работать.

Подошву можно сплести, используя толстые льняные нитки или шпагат.

Подошву можно выполнить из готовых стелек, которые можно приобрести в сапожных мастерских и обувных магазинах.

Пришивать подошву лучше специальными сапожными нитками. Это довольно толстый капрон, который не будет перетираться при ходьбе. Для шитья верха используйте обычные швейные нитки или ирис. Вам пригодится кружево. Вам пригодятся бисер и бусины, шнур для окантовки, тесьма, кружево, ленты, – все, что украсит ваши тапочки.

Инструменты

Для раскроя понадобятся ножницы. Лучше использовать портновские, с длинными прямыми лезвиями. Для работы с войлоком приобретите маленькие ножницы с прямыми лезвиями. Ими удобно обрабатывать срезы.

Для шитья подойдут обычные, не тонкие швейные иглы.

Для фиксации выкройки при раскрое вам пригодятся швейные булавки. Спицы для вязания тапочек лучше использовать круговые. Для каждого вида пряжи нужно подобрать свой номер спиц. Для пряжи, рекомендованной в этой книге, подойдут спицы 3 и 3,5.

Для вязания и оформления вязаных тапочек вам понадобится крючок. Его номер выбирают так же, как номер спиц. Обратите внимание на головку крючка: она должна быть снизу достаточно острой, не иметь заусенцев и других неровностей. Для сборки тапочек нужны толстые иглы с длинным ушком. В некоторых случаях удобнее использовать полукруглую сапожную иглу. Эти иглы обычно входят в набор для ремонта обуви. Для работы с бисером используйте тонкую длинную бисерную иглу. Чтобы доработать отдельные детали валяных изделий, применяют специальные иглы для фильцевания. Рабочая часть такой иглы имеет чаще всего треугольное сечение. На гранях сделаны насечки, которые при движении иглы снизу вверх цепляют волокна шерсти и спутывают их. В продаже иглы, как правило, бывают трех размеров: толстые (для грубого начального валяния), средние (для завершения работы) и тонкие (для росписи иглами). Такие иглы можно купить по 3 штуки одного размера или комплект из 3 игл, по одной каждого размера. Для склеивания подошв вам понадобится термопистолет с горячим клеем. Используйте термопистолет класса «профи» с температурой клея 90 °С. Прежде чем приступить к работе с термопистолетом, внимательно прочтите инструкцию. Соблюдайте правила техники безопасности. Для снятия мерок вам пригодятся линейка или сантиметр. Выкройку можно вычертить на бумаге в клеточку или миллиметровке. Делать это удобнее мягким простым карандашом.

Мерки

1. Мерки нужно снять для подошвы и верха тапочки. Верх состоит из двух частей – союзки и задника. Чтобы упростить задачу, вы можете вначале обрисовать стопу ноги на бумаге и снимать мерки по рисунку.

2. Длина стопы. По стопе линейкой измерьте расстояние от внешней стороны пятки до кончика самого длинного пальца ноги. Прибавьте 2 см и запишите полученное значение.

3. Ширина стопы. По стопе линейкой измерьте самое широкое место стопы, прибавьте 2 см и запишите результат.

4. Длина мыска. Также по стопе линейкой измерьте расстояние от мыска до самого широкого места стопы.

5. Ширина пятки. Линейкой по стопе измерьте ширину пятки и прибавьте 2 см к полученной величине.

6. Ширина союзки. Поставьте ногу на твердую поверхность. Сантиметром по верхней стороне стопы измерьте расстояние от внутренней до внешней сторон стопы через точку подъема. Прибавьте 2 см.

7. Длина союзки. Измерьте расстояние от кончика самого длинного пальца до подъема.

8. Высота пятки. Поставьте ногу на твердую поверхность и измерьте расстояние от поверхности до щиколотки.

Немного технологии

При моделировании тапочек вам прежде всего нужно сделать типовую выкройку. Ее лучше выполнить из плотного картона. Используя типовую выкройку, вы сможете сделать верх и подошвы для тапочек. Чтобы изменить форму тапочек, вам понадобятся приемы моделирования. При сборке изделия используйте специальные швы.

Выкройка

1. Подошва. На листе бумаги отложите длину стопы АВ. От точки А отложите длину мыска АС и от точки С восстановите перпендикуляр к АВ в обе стороны. На полученной линии от точки С отложите по 1/2 ширины стопы, обозначив концы отрезков D и E.

2. На отрезке АВ от точки В отложите 2 см и обозначьте точку F. Из этой точки восстановите перпендикуляр к линии АВ и отложите на нем в обе стороны ширину пятки, как ширину стопы. Полученные точки обозначьте G и H. Через эти точки проведите прямые параллельно АВ.

3. От точки А отложите на линии АВ длину союзки АА_1 и из точки A_1 восстановите перпендикуляры до пересечения в параллельными линиями. Точки пересечения обозначьте G_1 и Н_1

4. Точки А, D, E, G_1, Н1; G, Н и В соедините плавной линией.

5. Вырежьте полученную выкройку по контуру.

6. Союзка. Обведите выкройку подошвы на бумаге.

7. Продолжите линию G_1H_1 в обе стороны и отложите на ней ширину союзки, как ширину стопы.

8. Полученные точки обозначьте G_2 Н_2. От точки А_1 в сторону точки А отложите i см. Поставьте точку А_2. Соедините точки G_2, А_2 и Н_2 плавной линией.

9. Также соедините плавными линиями точки G_2, А и Н_2.

10. Вырежьте полученную выкройку по контуру.

11. Задник. На выкройке подошвы сантиметром измерьте расстояние по линии, соединяющей точки G, В, Н. Отложите полученную величину на бумаге.

12. В середине и на концах отрезка восстановите перпендикуляры и отложите на них: от точек G, H высоту пятки минус 1 см, а от точки В – высоту пятки.

13. Соедините полученные точки плавной линией.

14. Вырежьте выкройку задника по контуру.

Моделирование

1. Обведите детали типовой выкройки на бумаге в клеточку.

2. Если вы хотите удлинить мысок тапочки, добавьте нужную длину по линии АВ от точки А на выкройте подошвы. Обозначьте полученную точку А2.

3. Соедините плавными линиями точки D, A2 и E.

4. Выполните аналогичные построения на выкройке союзки.

5. Если вы хотите сделать резную союзку, возьмите типовую выкройку и проведите на ней линии вырезов. В случае необходимости сделайте прибавки на швы по линиям вырезов.

6. Ножницами вырежьте полученную выкройку.

Изготовление подошвы

1. Войлочная подошва. Возьмите типовую выкройку подошвы и прибавьте по 0,5 см по всему контуру на сборку.

2. Перенесите выкройку с припусками на лист войлока, обрисовав ее по контуру. Переверните выкройку нижней стороной к себе, снова обрисуйте ее контур на войлоке. У вас получилось две симметричных подошвы – правая и левая. Ножницами аккуратно вырежьте обе детали.

3. В некоторых случаях войлочную подошву можно сделать двойной. Для этого вам придется вырезать 4 детали: 2 правых и 2 левых.

4. Кожаная подошва. Такую подошву лучше выполнить из двух слоев: внешний – тонкая кожа и внутренний -тонкий войлок или готовая стелька для обуви. Перенесите выкройку подошвы с припуском на сборку на материал внутреннего слоя. Вырежьте заготовку.

5. Сделайте дополнительный припуск на загиб (1,5-2 см) по всему контуру выкройки. Перенесите выкройку на кожу и вырежьте заготовку.

6. Положите кожаную заготовку на стол гладкой стороной вниз и разместите на ней заготовку для внутреннего слоя так, чтобы припуски со всех сторон были одинаковыми.

7. Возьмите термопистолет, разогрейте клей до нужной температуры и оклейте заготовку для внутреннего слоя кожей. Сначала загибайте и приклеивайте припуски с боковых сторон подошвы, а потом, аккуратно распределив кожу, приклейте мысок и пятку.

8. Если у вас получаются крупные складки, разрежьте их по сгибу, не доводя разрез до края подошвы на 0,1-0,2 см, а потом приклейте внахлест.

9. Вторую подошву выкроите и соберите, как первую.

10. Плетеная подошва. Возьмите льняную веревку или шпагат и сплетите обычную косичку. Длина косички на 1 подошву – примерно 6-8 м. Такую косичку плести трудно, поэтому сплетите 3-4 косички по 1,5-2 м длиной.

11. На концах косичек завяжите узелки. Возьмите первую косичку. Один ее кончик загните на 3-4 см и закрепите сгиб горячим клеем. После этого ножницами отрежьте узелок на кончике косички.

12. Возьмите швейную иглу с сапожной ниткой. Формируйте подошву по приведенной схеме, прошивая короткими стежками соседние слои косички.

13. Когда косичка закончилась, закрепите ее на предыдущем слое горячим клеем и обрежьте узелок на конце косички.

14. Возьмите вторую косичку, горячим клеем закрепите ее кончик внахлест на конце первой косички и продолжите формирование подошвы.

Сборка тапочек

1. Шов «строчка». Возьмите две толстых иглы с большим ушком и прочную сапожную нитку.

2. Совместите края верха и подошвы тапочки.

3. Вденьте нитку в ушко иглы, проткните оба слоя снизу вверх на расстоянии 0,5 см от края и протяните нитку до середины. Свободный конец нитки вставьте в ушко второй иглы.

4. Сделайте первый стежок длиной 0,7-0,8 мм швом «вперед иголку» первой иглой, поведя ее через оба слоя сверху вниз. Второй иглой сделайте стежок снизу вверх, выведя ее через прокол стежка, сделанного первой иглой. Затяните двойной стежок.

5. Продолжайте делать стежки обеими иглами, прокладывая шов вдоль всего контура сборки, выдерживая расстояние 0,5 см от края деталей.

6. Концы нити закрепляйте между слоями обычным швейным узелком. Свободный кончик нити проведите через деталь, слегка стяните ее и обрежьте кончик у поверхности.

7. Шов «рант». Этот шов можно выполнять двумя или одной иглами. Обычно он служит дополнением к шву «строчка».

8. Вденьте нитку в игольное ушко и сделайте прокол, как для шва «строчка».

9. Первую иглу проведите вокруг края деталей и введите в нижнюю деталь в месте прокола первого стежка шва «строчка».

10. Стежок второй иглой выполните также, но введите ее в верхнюю деталь. По краю деталей получился красивый крестик.

11. Продолжайте прошивать рант, проводя иглы в проколы каждого двойного стежка шва «строчка».

12. При выполнении шва одной иглой вместо крестиков по краю получатся косые стежки.

13. Склейка с рантом. Этот способ очень декоративен и позволяет не только соединить детали, но и украсить изделие.

14. Совместите края деталей верха и подошвы и скрепите их швом «строчка».

15. Горячим клеем по контуру шва приклейте рант из шнура соответствующего цвета.

16. Вы можете использовать для ранта тесьму. Ее сначала нужно приклеить к одной из деталей подошвы, а потом скрепить детали швом «строчка».

Глава 2. На все вкусы. Шитые тапочки

Тапочки проще всего сшить, используя приемы ручного шитья. По одной выкройке можно изготовить огромное количество самых разных моделей, меняя материалы подошвы и верха и оформляя тапочки различными дополнительными материалами.

Шьем тапочки

В зависимости от материалов, которые вы используете для шитья тапочек, немного изменяются и приемы раскроя, моделирования и сборки изделия. Прежде чем приступить к работе, подберите соответствующую технологию шитья.

Раскрой

1. Сложите ткань пополам по направлению долевой нити. Определить это направление несложно: по краю куска ткани расположена кромка, долевая нить идет параллельно ей.

2. Совместите положение линии АА_2 с долевой нитью. Обведите контур выкройки, добавьте 1-1,5 см на шов и вырежьте детали первой союзки.

3. Если вы работаете с тонкой тканью, используя прокладку из синтепона, эту прокладку выкраивайте без припусков на швы.

4. Также выкроите вторую союзку.

5. Аналогично выкроите задники.

6. Если вы делаете верх тапочек из фетра, раскрой производите как для подошвы их фетра. Не забудьте сделать припуски на сборку.

Проклеивание

1. Из термоклеевой паутинки вырежьте деталь по выкройке без припусков на швы.

2. Сшейте детали союзки по линии подъема, а детали задника – по линии верха. Вы можете использовать шов «строчка» или прошить детали на швейной машине.

3. Наложите паутинку на изнаночную сторону одной из деталей союзки по центру.

4. Аккуратно приложите сверху вторую деталь, чтобы края деталей совпали.

5. Прогладьте союзку горячим утюгом. Следите, чтобы регулятор утюга был установлен в нужное положение.

6. Так же проклейте задник.

Посадка союзки

1. Чтобы придать объем союзке из ткани, ее нужно «посадить».

Для этого низ союзки нужно сосборить.

2. Проложите по контуру выкройки без припуска на швы шов «вперед иголку». Стежки и расстояние между ними 0,3-0,5 см.

3. Немного стяните шов и закрепите нитку в этом положении. Распределите получившиеся складки в передней части союзки.

Обрезка фетра

1. При раскрое фетра край получается довольно ровным. Но из-за толщины материала с обеих сторон образуется ребро.

2. При сшивании это ребро сминается, и шов выглядит неаккуратно. Перед тем как сшить детали из фетра, возьмите маленькие ножницы с прямыми лезвиями и аккуратно срежьте ребра по лицевой стороне деталей.

Модели

Все модели, приведенные в этой главе, сшиты по базовой выкройке с использованием простейших приемов моделирования. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете заменить материал подошвы на более практичный.

«Спокойной ночи»

Классические тапочки без задника выполнены из флиса. Подошва – двухслойный фетр. Тапочки отделаны декоративным шнуром – бейкой и украшены вышивкой бисером.

Вам понадобится:

• флис голубой с белым рисунком; • фетр синий; • шнур-бейка белый; • бисер жемчужный; • нитки для шитья; • нитки шелковые для вышивки бисером; • булавки швейные; • ножницы; • игла швейная; • игла бисерная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните выкройку для тапочек. Выкройку детали для обтяжки подошвы выполните, как для кожаной подошвы.

2. Сложите голубой флис вдвое по долевой нити, лицевой стороной внутрь. У обычной ткани это направление соответствует кромке по краям куска ткани, а вот у флиса на трикотажной основе это направление петель трикотажа.

3. Поместите выкройки союзок и детали для обтяжки подошвы на флис так, чтобы центральные линии выкроек совпадали с направлением долевой нити.

4. Закрепите выкройки швейными булавками и вырежьте ножницами детали.

5. Из фетра вырежьте по две одинаковых детали подошвы для каждой тапочки.

6. Отрежьте два кусочка шнура-бейки на 2-3 см длиннее, чем линия подъема союзки.

Сборка

1. Возьмите деталь союзки и по линии подъема приметайте к ее лицевой стороне кусочек шнура-бейки, совместив край бейки с краем детали.

2. Приложите к заготовке вторую деталь союзки лицевой стороной вовнутрь и выполните шов «строчка», скрепляя обе детали союзки. Выньте наметку.

3. Выверните союзку на лицевую сторону, расправьте по линии подъема и выполните наметку на расстоянии 0,5 см от края.

4. Совместите края деталей по линии низа союзки.

5. Выполните вышивку бисером, используя иглу для бисера и шелковую нить. Вышивка соединит обе детали союзки, поэтому проклейка не нужна.

6. Сделайте наметку для посадки союзки по линии низа.

7. Возьмите одну из деталей подошвы и обтяните ее флисом, используя термопистолет. При обтяжке наносите полоску клея на расстоянии 0,5 мм от края подошвы.

8. Посадите союзку и пришейте ее швом через край к нижней стороне обтянутой детали подошвы.

9. Возьмите шнур-бейку и вторую деталь подошвы.

10. Приклейте термоклеем бейку по краю детали. Концы бейки приклейте внахлест и обрежьте излишки.

11. Склейте обе детали подошвы.

12. Так же выполните вторую тапочку.

«Божья коровка»

Тапочки в стиле кантри без задника выполнены из флиса и украшены тесьмой. Кокетливый вид им придают пуговицы в виде божьих коровок. Подошва сделана из двух слоев фетра.

Вам понадобится:

• флис бежевый с фактурой в клетку; • термоклеевая паутинка;

• фетр красный; • цветная тесьма-змейка; • пуговицы в виде божьих коровок; • нитки для шитья; • булавки швейные; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните выкройку для тапочек. Выкройку детали для обтяжки подошвы выполните, как для кожаной подошвы.

2. Сложите флис вдвое.

3. Поместите выкройки на флис так, чтобы центральные линии выкроек совпадали с направлением долевой нити.

4. Закрепите выкройки швейными булавками и вырежьте ножницами детали.

5. Из фетра вырежьте по две одинаковых детали подошвы для каждой тапочки.

6. Из термоклеевой паутинки вырежьте две детали для проклеивания союзок.

7. Отрежьте два кусочка тесьмы на 2-3 см длиннее, чем линия подъема союзки.

Сборка

1. Сложите детали союзки лицевой стороной внутрь. Прошейте детали по линии подъема швом «строчка».

2. Выполните проклеивание союзки.

3. На расстоянии 0,5-1 см от линии подъема на лицевой стороне союзки пришейте кусочек тесьмы. Старайтесь использовать нитки в цвет и стежки делать незаметными.

4. Сделайте наметку для посадки союзки по линии низа.

5. Возьмите одну из деталей подошвы и обтяните ее флисом, используя термопистолет как для тапочек «Спокойной ночи».

6. Посадите союзку и пришейте ее швом через край к нижней стороне обтянутой детали подошвы.

7. Склейте обе детали подошвы.

8. Незаметными стежками ниткой в цвет пришейте к боковой стороне подошвы тесьму, закрывая место склейки деталей подошвы.

9. Пришейте на место пуговицу в виде божьей коровки.

10. Так же выполните вторую тапочку.

«Солнышко»

Тапочки для ванной выполнены из махрового полотенца. Подошва двухслойная. Валик из декоративной подкладочной ткани придает тапочкам нарядный вид.

Вам понадобится:

• махровое полотенце желтое; • декоративная подкладочная ткань; • термоклеевая паутинка; • войлок; • стельки махровые на вспененной основе; • нитки для шитья; • булавки швейные; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните выкройку для тапочек. Не забудьте сделать выкройку для валика.

2. Сложите ткань вдвое по долевой нити, лицевой стороной внутрь.

3. Поместите выкройки на сложенную ткань по направлению долевой нити.

4. Вырежьте ножницами детали тапочек.

5. Из войлока вырежьте две детали подошвы.

6. Такие же детали выкроите из махровых стелек.

7. Вырежьте из термоклеевой паутинки детали для проклеивания союзки.

8. Отрежьте полоску махровой ткани шириной 3 см и длиной 40 см или две полоски длиной 20 см.

Сборка

1. Сложите по длине деталь для валика лицевой стороной вверх, совместите края и закрепите деталь наметкой. Присборьте деталь по длине линии подъема.

2. Прикрепите деталь к лицевой стороне детали союзки по линии подъема как для тапочек «Спокойной ночи». Удалите наметку.

3. Сшейте деталь союзки по линии подъема.

4. Выполните проклеивание союзки.

5. Обтяните подошву из войлока с нижней стороны деталью из махровой ткани.

6. Сложите пополам по длине полоску из махровой ткани и закрепите ее наметкой.

7. Приклейте или пришейте полоску к верхней стороне подошвы, создавая из нее рант по контуру подошвы.

По линии прикрепления союзки рант делать не нужно.

8. Сделайте наметку для посадки союзки по линии низа.

9. Положите союзку лицевой стороной вверх и поместите на нее подошву, верхней стороной к себе.

10. Пришейте союзку к верхней стороне подошвы.

11. Приклейте с помощью термопистолета деталь из стельки к верхней стороне подошвы. За счет толщины ранта стелька будет чуть приподнята по краям. Такой бортик не даст влажной ноге выскользнуть из тапочки.

12. Выверните тапочку на лицевую сторону.

13. Так же выполните вторую тапочку.

«Косынка»

Верх гостевых тапочек без задника выполнен из ситца, а подошва – из двух слоев цветного фетра. Удобные и практичные тапочки украшены декоративной строчкой.

Вам понадобится:

• ситец с мелким рисунком; • синтепон; • фетр двух цветов; нитки для шитья; • нитки для декоративной строчки; • булавки швейные; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните выкройки косынки – союзки и подошвы тапочек.

2. Сложите ситец вдвое перпендикулярно долевой нити, лицевой стороной внутрь.

3. Поместите выкройки союзок на ткань так, чтобы сгиб ткани совпадал с верхней стороной выкройки.

4. Закрепите выкройки швейными булавками и вырежьте детали.

5. Из фетра двух цветов вырежьте по одной детали подошвы для каждой тапочки.

6. Из синтепона вырежьте две детали косынки – союзки.

Сборка

1. Возьмите деталь союзки приметайте к изнанке ее нижней стороны прокладку из синтепона.

2. Сшейте деталь союзки по контуру, начиная от уголков к центру. В центре оставьте небольшой незашитый участок.

3. Выверните деталь союзки на лицевую сторону. На расстоянии 0,5 см от краев проложите декоративную строчку швом «строчка». Удалите наметку.

4. По центральной линии детали проложите наметку и немного присборьте ткань по шву.

5. Пришейте союзку к нижней стороне верхней детали подошвы швом «строчка».

6. Приклейте или пришейте нижнюю деталь подошвы к верхней.

7. Соедините уголки косынки и закрепите их ниткой.

8. Так же выполните вторую тапочку.

«Треугольники»

Верх тапочек выполнен из фетра двух цветов. Треугольники переплетены и вставлены под рант плетеной подошвы. Для создания выкройки использованы простейшие приемы моделирования.

Вам понадобится:

• фетр двух цветов; • льняной шпагат для подошвы; • нитки для шитья; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните базовую выкройку для тапочек.

2. Выполните моделирование союзки, как показано на рисунке.

3. Выкроите детали союзки из фетра двух цветов по одной для каждой тапочки.

4. Выполните плетеную подошву для тапочки по размеру выкройки без припусков на шов.

Сборка

1. Вставьте детали союзки – треугольники один в другой. Не забывайте, что тапочки должны быть симметричными, следите, чтобы переплетение треугольников было одинаковым.

2. Пришейте нижние края деталей союзки к торцам подошвы.

3. Закройте места прикрепления союзки, выполнив рант из одного-двух рядов косички, закрепляя их, как на основной подошве.

4. Конец косички плотно пришейте к торцу подошвы или закрепите его горячим клеем.

5. Так же выполните вторую тапочку.

«Подсолнух»

Тапочки с декоративным задником выполнены из цветного фетра. Отделкой служат цветок, вырезанный из фетра, и декоративные швы, выполненные нитками соответствующих цветов.

Вам понадобится:

• фетр зеленый, желтый и коричневый; • нитки для шитья; • ножницы; • иглы швейные; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните базовую выкройку для тапочек.

2. Выполните моделирование союзки, как показано на рисунке.

3. Из зеленого фетра вырежьте по одной детали союзки, задника и подошвы для каждой тапочки.

4. Из желтого фетра вырежьте по одной детали подошвы для каждой тапочки.

5. Вырежьте два круга из желтого фетра для лепестков подсолнуха. Два круга для серединки цветка вырежьте из коричневого фетра.

Сборка

1. Возьмите деталь союзки и пришейте ее к желтой детали подошвы швом «строчка». Выполните по всей длине строчки шов «рант».

2. Так же пришейте к детали подошвы задник.

3. Пришейте дублирующим швом «строчка» или приклейте к верхней детали подошвы нижнюю деталь из зеленого фетра.

4. Введите лезвие ножниц в торец круга из желтого фетра и разрежьте его по плоскости на глубину 1,5-2 см. Такая заготовка позволит сделать два слоя лепестков.

5. Обрежьте верхний слой заготовки по контуру на расстоянии 0,5 см от края.

6. Выполните разрезы для лепестков от края к центру заготовки так, чтобы лепестки располагались в шахматном порядке.

7. Придайте лепесткам остроконечную форму.

8. Подрежьте по краям кружок из коричневого фетра для серединки цветка.

9. Пришейте заготовку лепестков на союзку тапочки. Закрепите серединку цветка.

10. Так же выполните вторую тапочку.

«Цветочный орнамент»

Тапочки без задника выполнены из фетра и украшены орнаментом из шерстяной тесьмы. Такую тесьму можно заменить вышивкой шерстяной ниткой соответствующих цветов.

Вам понадобится:

• фетр желтый и коричневый; • тесьма шерстяная; • нитки для шитья; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните базовую выкройку для тапочек.

2. Выполните моделирование союзки, как показано на рисунке.

3. Из желтого фетра вырежьте две детали союзки и по одной детали подошвы для каждой тапочки.

4. Из коричневого фетра вырежьте по одной детали подошвы для каждой тапочки.

Сборка

1. Возьмите деталь союзки и пришейте ее к коричневой детали подошвы швом «строчка». Проложите шов «строчка» по контуру подошвы без припуска на швы.

2. Пришейте дублирующим швом «строчка» или приклейте к верхней детали подошвы нижнюю деталь из желтого фетра.

3. Пришейте орнамент из шерстяной тесьмы на выбранные места союзки тапочки.

4. Концы тесьмы загните вниз и закрепите ниткой или капелькой горячего клея.

5. Так же выполните вторую тапочку.

«Красное и черное»

Тапочки выполнены из натуральной кожи по оригинальной выкройке. Верх тапочки и обтяжка подошвы – цельно-кроенные. Подошва из фетра соединена с подкладкой из хлопчатобумажной ткани. Для декора использованы пластмассовые бусины.

• кожа черная перчаточная; • хлопчатобумажная ткань красная; • фетр красный; • бусины пластмассовые красные; • нитки для шитья и декоративной строчки; • ножницы; • иглы швейные; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните выкройку для тапочек по прилагаемому рисунку.

2. Отдельно выполните выкройку для подошвы.

3. Из кожи выкроите две детали верха тапочек с подошвой, а из красной хлопчатобумажной ткани – парные детали подкладки.

4. Из красного фетра вырежьте две детали подошвы.

Сборка

1. Сшейте детали подкладки швом «строчка» или используя швейную машину. Разгладьте швы, распределив срезы ткани на две стороны.

2. Сшейте деталь верха по передней и задней сторонам.

3. Совместите передний шов со средней линией подошвы, как показано на рисунке.

4. Выполните шов «строчка» по линии мыска и обрежьте излишки кожи на расстоянии 0,5 см от шва.

5. Также совместите задний шов, прошейте по линии пятки и обрежьте излишки кожи.

6. Сложите кожаную деталь и подкладку лицевыми сторонами внутрь.

7. Сшейте детали по линии верха тапочки швом «строчка».

8. Выверните заготовку на лицевую сторону, расправьте шов и проложите декоративную строчку на расстоянии 0,5 см от верха тапочки.

9. Возьмите иглу с ниткой для декоративной строчки, закрепите нитку в начале сборки и выведите иглу с ниткой на лицевую сторону тапочки.

10. Проведите иглу через отверстие первой бусины, выполните первую складку и проведите иглу с ниткой через оба слоя складки.

11. Закрепите нить.

12. Повторяйте операцию, пока не выполните складки по всей линии сборки.

13. Расправьте подкладку по внутренней стороне тапочки.

14. Вставьте на место подошву из фетра и закрепите ее несколькими каплями горячего клея по средней линии.

15. Пришейте подошву к тапочке швом «строчка».

16. Также выполните вторую тапочку.

«Розочки»

Удобные мокасины выполнены из флиса и декоративной подкладочной ткани. Подошва – фетр, но вы можете использовать кожу или плотную ткань. Тапочки украшены вышивкой атласными лентами. Этими же лентами выполнены декоративные швы на деталях тапочек.

Вам понадобится:

• флис розовый; • декоративная подкладочная ткань розовая; • фетр белый; • ленты атласные шириной 0,5 см розовые и зеленые; • нитки для шитья; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните выкройку для тапочек по прилагаемому рисунку.

2. Из розового флиса выкроите две детали верха тапочек, а из розовой подкладочной ткани – две пары деталей для язычка.

3. Из белого фетра вырежьте две детали подошвы.

Сборка

1. Соедините встык стороны разреза на мыске верха тапочки и сшейте их горизонтальными стежками, используя для шитья розовую атласную ленту.

2. Согните деталь верха тапочки по контуру подошвы изнаночной стороной вовнутрь и проложите наметку на расстоянии 0,5 см от сгиба.

3. Выполните наметку по линии верха детали.

4. Выполните декоративный шов через край розовой атласной лентой по всему сгибу. Удалите наметку.

5. На верхней детали язычка вышейте атласными лентами розочку.

6. Сложите верхнюю и нижнюю детали язычка изнаночной стороной вовнутрь, совместите края деталей и проложите наметку на расстоянии 1 см от края.

7. Сшейте язычок через край, используя розовые атласные ленты. Удалите наметку.

8. Стяните наметку по линии верха детали и закрепите нитку.

9. Пришейте язычок внахлест к верху тапочки швом «строчка».

10. Выполните декоративный шов через край по верху задника тапочки.

11. Пришейте или приклейте подошву из белого фетра.

12. Так же выполните вторую тапочку.

«Веселый щенок»

Тапочки-игрушки из искусственного меха. Для подкладки использован флис. Детали мордочки щенка выполнены из фетра. Подошва – многослойный войлок с обтяжкой флисом – совмещена с кожаной.

Вам понадобится:

• искусственный мех серо-голубой; • флис коричневый; • хлопчатобумажная ткань для прокладки; • войлок для подошвы; • кожа тонкая для подошвы; • стельки; • холофайбер; • фетр коричневый; • глазки; • нитки для шитья; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой

1. Снимите мерки и выполните базовую выкройку для тапочек.

2. Выполните моделирование союзки из меха, как показано на рисунке.

3. Вырежьте детали союзок и задника из искусственного меха.

4. Раскроите по базовой выкройке подкладку из флиса и две детали союзки из хлопчатобумажной ткани.

5. Для подошвы вырежьте из войлока по две одинаковых детали для каждой тапочки, из стелек – по одной детали и по одной детали из кожи для обтяжки.

6. Из флиса вырежьте полосу нужного размера для обтяжки подошвы.

7. Из коричневого фетра вырежьте детали для мордочки щенка.

8. Выкроите из искусственного меха парные детали ушек.

Сборка

1. Сшейте ушки щенка и выверните детали на лицевую сторону.

2. Возьмите деталь союзки из меха и из хлопчатобумажной ткани.

3. Сшейте детали по линиям, обозначенным на рисунке.

4. Набейте получившиеся «мешочки» холофайбером.

5. Сшейте подкладку тапочки из флиса.

6. Совместите верх меховой детали союзки и подкладки, как для тапочек «Божья коровка», и сшейте их по линии подъема.

7. Также пришейте к подкладке меховую деталь задника.

8. Прошейте боковые швы мехового верха тапочки.

9. Выверните тапочку на лицевую сторону и пришейте низ меховой части к шву подкладки швом через край.

10. Сложите две детали подошвы из войлока и склейте их с помощью термопистолета.

11. Выполните обтяжку торца подошвы полоской из флиса.

12. Выполните обтяжку подошвы из стельки кожей.

13. Пришейте верх тапочки к верхней стороне подошвы из войлока.

14. Приклейте к войлочной подошве кожаную.

15. Закрепите на мордочке щенка детали из фетра и приклейте глазки. Пришейте ушки.

Глава 3. Теплые и удобные. Валяные тапочки

На мой взгляд, валяные тапочки – лучшая домашняя обувь. Теплые, мягкие, удобные, и сносу им нет. Сделать такие тапочки легко, а превратить их в настоящее произведение искусства проще простого.

Валяем тапочки

Многие рукодельницы еще немного побаиваются техники мокрого валяния. Но валяную обувь фильцеванием не сделаешь. Поверьте, один раз попробовав мокрое валяние, вы просто влюбитесь в это совсем не сложное рукоделье.

Изготовление колодки

1. Первый способ. Изготовить колодку в домашних условиях достаточно просто. Возьмите обычную вату и скотч.

2. «Слепите» из ваты заготовку нужного размера.

3. Обмотайте заготовку скотчем, сильно стягивая им вату и придавая колодке нужную форму.

4. Если объем заготовки сильно уменьшился, добавьте ваты в нужные места и снова закрепите вату скотчем.

5. Колодке предстоит не один раз побывать в горячей воде. Поэтому следите, чтобы скотч полностью закрывал вату. Лучше, если скотча будет несколько слоев.

6. Так же выполните вторую колодку из пары.

7. Второй способ. Этот способ хорош для изготовления тапочек для себя и своих близких. Наденьте на ногу толстый шерстяной носок.

8. Обмотайте стопу ноги поверх носка несколькими слоями скотча.

9. Снимите носок вместе со скотчем с ноги и вытащите носок из полученной формы.

10. Плотно набейте форму ватой.

11. На поверхности такой колодки много неровностей. Закройте их ватой и снова обмотайте скотчем.

12. Так же сделайте вторую колодку.

Приготовление мыльного раствора

1. Возьмите кусочек хозяйственного мыла.

2. Потрите мыло на крупной терке и переложите стружку в емкость.

3. Вскипятите 1 литр воды и залейте мыльную стружку кипятком.

4. Тщательно перемешайте полученный состав до полного растворения мыла.

5. Долейте в концентрированный мыльный раствор 1 литр воды комнатной температуры, перемешайте состав и дайте ему немного загустеть.

6. После приготовления раствор можно хранить в тщательно закупоренной емкости.

Мокрое валяние

1. Возьмите конец шерстяной ленты в левую руку, а на расстоянии примерно 10-15 см несильно зажмите ленту пальцами правой руки.

2. Потяните ленту левой рукой.

Вы почувствуете, как волокна шерсти «выползают» из правой руки и лента становится тоньше до тех пор, пока не разделится на 2 куска. Волокна имеют определенную длину, а в ленте расположены внахлест. Поэтому ваша задача – дать возможность волокнам свободно «выползти» из ленты.

3. Сложите пряди в кучку так, чтобы волокна шерсти располагались в одном направлении.

4. Возьмите колодку нужной формы и размера.

5. Сделайте настил из шерстяных прядей на всей поверхности колодки, располагая пряди как для медицинской повязки, в несколько слоев.

6. Критические участки, там, где изделие подвергается максимальным нагрузкам, усильте дополнительными слоями.

7. Концы прядей последнего слоя «распушите» и распределите по всей поверхности изделия.

8. Возьмите эластичный чулок или гольф, отрежьте мысок и завяжите на конце полученной трубы тугой узелок. Скатайте трубу в колечко, как если бы вы надевали чулок.

9. Аккуратно поместите колодку с настилом внутрь колечка и, медленно раскатывая чулок, закройте им всю заготовку.

10. Подтяните чулок и завяжите его на крепкий узел вплотную к заготовке.

11. Смочите настил мыльным раствором и проваляйте заготовку в руках.

12. Когда вы почувствуете, что заготовка «села» на колодку, снимите с нее чулок и продолжите валяние в руках, обращая особое внимание на «критические» места.

13. Отрежьте узелок на чулке и снимите его с заготовки.

14. В широкой емкости вскипятите воду.

15. Пинцетом возьмите заготовку и опустите ее в кипящую воду на несколько секунд.

16. Промойте заготовку под струей проточной воды комнатной температуры.

17. Снова окуните заготовку в кипяток и поместите под струю проточной воды.

18. Продолжайте «контрастные водные процедуры» до тех пор, пока изделие полностью не «сядет» на колодку.

19. Готовое изделие промойте под проточной водой комнатной температуры.

20. Слегка отожмите изделие.

21. Положите изделие на махровое полотенце и дайте стечь остаткам влаги.

22. Окончательную сушку производите при комнатной температуре в течение 5 – 6 часов.

Модели

При валянии мокрым способом можно использовать шерсть разных цветов, получая очень интересные эффекты. Любые тапочки в этой главе сваляны за один прием, различаются только способы создания настила.

«Волшебный цветок»

Тапочки сваляны мокрым способом на округлой колодке из шерсти трех цветов. Подошва выполнена из фетра. Для декора использован бисер и цветы со стразами от старых заколок для волос.

Вам понадобится:

• шерсть для валяния белая, сиреневая светлая и темная; • колодки с округлым мыском; • мыльный раствор; • пара эластичных гольфов; • фетр сиреневый; • бисер сиреневый; • цветы со стразами; • нитки для шитья; • нитки шелковые для вышивки бисером; • ножницы; • игла швейная; • игла бисерная; • термопистолет с горячим клеем.

Валяние

1. Сделайте колодки для валяния нужного размера.

2. Первые два слоя настила выполните из белой шерсти для валяния.

3. Третий слой выполните из шерсти трех цветов: на подошве, заднике и в нижней части союзки располагайте темную сиреневую шерсть, в средней части союзки – белую, а в верхней части союзки – светло-сиреневую.

4. Так же выполните еще 1-3 слоя настила.

5. Зафиксируйте настил с помощью эластичного гольфа.

6. Смочите заготовку мыльным раствором. Раствор нужно наносить в достаточном количестве, в то же время, избегая избыточной влаги. Просто нажмите пальцем на заготовку: если раствор появляется в месте нажатия -его достаточно. Если раствора слишком много, отожмите заготовку.

7. Выполните валяние.

8. Снимите гольф с заготовки.

9. Верх тапочки доваляйте в руках. Вам нужно выполнить фестоны. Для этого достаточно потереть между пальцами участки заготовки между фестонами, ю. Выполните посадку на колодке, и. Промойте изделие под проточной водой и высушите при комнатной температуре.

12. Так же сваляйте вторую тапочку.

Сборка

1. Вырежьте детали подошвы из сиреневого фетра.

2. Пришейте или приклейте подошву к валяной тапочке.

3. Выполните вышивку бисером по верху тапочки. Для этого выведите бисерную иголку с вставленной в нее шелковой ниткой с внутренней стороны тапочки на внешнюю.

4. Нанижите на иголку 20-25 бусин и проведите иголку с внешней стороны на внутреннюю.

5. Подтяните полученный стежок так, чтобы он лежал по линии контура, проложенного ниткой.

6. Выведите иглу на расстоянии примерно 1 см от начала стежка, обогните его сверху и снова введите иглу в то же отверстие. Затяните петлю. Такая петля называется прикрепкой.

7. Делайте прикрепки через каждый сантиметр, формируя орнамент из бисера.

8. Вышейте бисером весь орнамент.

9. Закрепите на союзке цветок со стразами.

10. Также соберите вторую тапочку.

«Лесная фея»

Тапочки сваляны мокрым способом на колодке с длинным мыском из шерсти трех цветов. Для декора использованы золотистые пайетки в форме цветков и бабочек и бисер зеленого цвета.

Вам понадобится:

• шерсть для валяния белая, желтая и зеленая; • колодки с длинным мыском; • мыльный раствор; • пара эластичных гольфов; • пайетки золотистые в форме цветков и бабочек; • бисер зеленый; • нитки для шитья; • нитки шелковые для вышивки бисером; • ножницы; • игла швейная; • игла бисерная.

Валяние

1. Сделайте колодки для валяния нужного размера. Колодку нужно делать достаточно высокой.

2. Первые два слоя настила на союзке и подошве выполните из белой, а на щиколотке – из зеленой шерсти для валяния.

3. Третий слой выполните из шерсти двух цветов: на подошве, заднике, щиколотке, в нижней и верхней части союзки располагайте зеленую шерсть, в средней части союзки – желтую.

4. Так же выполните еще 1-3 слоя настила.

5. Зафиксируйте настил с помощью эластичного носка.

6. Смочите заготовку мыльным раствором.

7. Выполните валяние.

8. Снимите носок с заготовки.

9. Верх тапочки доваляйте в руках. Ножницами сзади сделайте разрез посередине щиколотки тапочки и доваляйте полученные уголки, придавая им форму хвоста ласточки.

10. Выполните посадку на колодке.

11. Промойте изделие под проточной водой, сделайте отворот и высушите тапочку при комнатной температуре.

12. Так же сваляйте вторую тапочку.

Сборка

1. Выполните орнамент из пайеток по отвороту тапочки. Для этого выведите бисерную иголку с вставленной в нее шелковой ниткой с внутренней стороны отворота на внешнюю.

2. Проведите иголку через отверстие в пайетке снизу вверх, нанижите зеленую бусину и снова проведите иглу через отверстие в пайетке сверху вниз. Проведите иголку с внешней стороны отворота на внутреннюю в точке выхода и затяните стежок.

3. Также закрепите все пайетки.

4. При желании вы можете сделать подошву из фетра или кожи, пришив или приклеив ее к тапочке.

5. Так же соберите вторую тапочку.

«Клубничка»

Тапочки сваляны мокрым способом на округлой колодке из шерсти двух цветов. Подошва выполнена из фетра. Для декора использован бисер двух цветов.

Вам понадобится:

• шерсть для валяния зеленая и красная; • колодки с округлым мыском; • мыльный раствор; • пара эластичных гольфов; • фетр зеленый; • бисер зеленый и черный; • нитки для шитья; • нитки шелковые для вышивки бисером; • ножницы; • игла швейная; • игла бисерная; • термопистолет с горячим клеем.

Валяние

1. Сделайте колодки для валяния нужного размера. Колодку делайте достаточно высокой, с плоским верхом.

2. Все слои настила для нижней части тапочки выполните из красной шерсти для валяния. В отличие от предыдущих тапочек для «Клубнички», настил нужно делать на всей поверхности колодки. В верхней части для настила используйте зеленую шерсть.

3. Зафиксируйте настил с помощью эластичного гольфа.

4. Смочите заготовку мыльным раствором. Раствор нужно наносить в достаточном количестве, в то же время избегая избыточной влаги. Просто нажмите пальцем на заготовку: если раствор появляется в месте нажатия – его достаточно. Если раствора слишком много, отожмите заготовку.

5. Выполните валяние.

6. Снимите гольф с заготовки.

7. Разрежьте зеленую часть заготовки от центра так, чтобы получились листики клубнички.

8. В руках доваляйте края листиков.

9. Выполните посадку на колодке.

10. Промойте изделие под проточной водой и высушите при комнатной температуре.

11. Так же сваляйте вторую тапочку.

Сборка

1. Вырежьте детали подошвы из зеленого фетра.

2. Пришейте или приклейте подошву к валяной тапочке.

3. Выполните вышивку бисером по краям зеленых листиков. Для этого пришивайте одиночные зеленые бисерины, проводя нитку через листик с одной стороны на другую.

4. На красной части тапочки закрепите черные бисерины.

5. Так же соберите вторую тапочку.

«Старый лис»

Тапочки сваляны мокрым способом на колодке с длинным мыском из шерсти четырех цветов. Для декора использован фетр разных цветов и шерстяная пряжа.

Вам понадобится:

• шерсть для валяния белая, рыжая, желтая и коричневая; • колодки с длинным мыском; • мыльный раствор; • пара эластичных гольфов; • фетр тонкий белый, черный и зеленый; • нитки шерстяные черные и белые шениль; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Валяние

1. Сделайте колодки для валяния нужного размера. Колодку нужно делать достаточно высокой.

2. Первые два слоя настила на союзке и подошве выполните из желтой, а на щиколотке – из коричневой шерсти для валяния.

3. Третий слой выполните из рыжей шерсти.

4. Четвертый и пятый слои выполните из шерсти трех цветов: на подошве, заднике и верхней части союзки – из рыжей; на верхней части задника и передней части союзки – из коричневой, а два пятна в средней части союзки – из белой.

5. Зафиксируйте настил с помощью эластичного носка.

6. Смочите заготовку мыльным раствором.

7. Выполните валяние.

8. Снимите носок с заготовки.

9. Выполните посадку на колодке.

10. Промойте изделие под проточной водой, сделайте отворот и высушите тапочку при комнатной температуре.

11. Так же сваляйте вторую тапочку.

Сборка

1. Обрежьте верх тапочки, формируя линию задника и ушки лиса.

2. Из отрезанного кусочка войлока вырежьте челочку.

3. Обшейте срез петельным швом, используя черную шерстяную нитку.

4. Этой же ниткой вышейте носик и рисунок на ушках лиса.

5. Белой ниткой шениль с верхней стороны обшейте петельным швом челочку.

6. Этой же ниткой пришейте челочку между ушек лиса и закончите декор на ушках.

7. Из тонкого фетра вырежьте парные детали для глазок.

8. Склейте детали с помощью термопистолета.

9. Приклейте глазки на мордочку лиса.

10. Вы можете сделать подошву из фетра и закрепить ее на тапочке.

11. Так же соберите вторую тапочку.

«Розовые лепестки»

Тапочки сваляны из шерсти двух цветов на округлой колодке. В верхней части тапочек слои разделены, хотя валяние производилось за один прием. Подошва выполнена из фетра. Для декорирования использован шерстяной шнур.

Вам понадобится:

• шерсть для валяния белая и розовая; • колодки с округлым мыском; • мыльный раствор; • пара эластичных гольфов; • фетр белый; • нитки для шитья; • нитки шерстяные розовые и белые; • ножницы; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Валяние

1. Сделайте колодки для валяния нужного размера. Колодку нужно делать достаточно высокой.

2. Первые два слоя настила выполните из белой шерсти для валяния.

3. Отрежьте от эластичного гольфа кольцо шириной 10 см и закройте им настил на щиколотке.

4. Продолжайте формировать последующие три слоя настила из розовой шерсти, сделав их верхний край немного ниже, чем у настилов из белой шерсти.

5. Аккуратно загните кольцо из эластичного гольфа на розовый настил, формируя верх заготовки.

6. Зафиксируйте весь настил с помощью эластичного гольфа.

7. Смочите заготовку мыльным раствором.

8. Выполните валяние.

9. Снимите гольф с заготовки.

10. Аккуратно снимите эластичное кольцо, разделяя слои настила.

11. Верх тапочки доваляйте в руках, формируя фестоны на обоих слоях настила, как для тапочек «Волшебный цветок».

12. Выполните посадку на колодке.

13. Промойте изделие под проточной водой, сделайте отворот и высушите тапочку при комнатной температуре.

14. Из белого фетра вырежьте подошвы для тапочек, используя соответствующую выкройку.

15. Так же сваляйте вторую тапочку.

Сборка

1. Из розовой шерстяной нитки свейте жгут или сплетите косичку нужной длины.

2. Проденьте жгут через белую часть настила.

3. Немного затяните жгут и завяжите на узелок или бантик. На концах жгута завяжите двойные узелки и обрежьте излишки нитки.

4. Пришейте подошву из белого фетра швом «строчка», используя нитки для шитья.

5. Оформите место соединения, проложив декоративный шов белой шерстяной ниткой.

6. Так же соберите вторую тапочку.

Глава 4. Для детей и взрослых. Вязаные тапочки

Многим нравятся вязаные тапочки. Действительно, их изготовление много времени не займет, а красивая и удобная домашняя обувь будет долго радовать своих хозяев.

Вяжем тапочки

Чтобы вязаное изделие получилось нужного размера, необходимо выполнить простейшие расчеты. Тапочки лучше вязать из толстой пряжи, поэтому при сшивании деталей полезно использовать специальные трикотажные швы.

Расчет петель

1. Провяжите образец из выбранной пряжи на спицах нужного диаметра. Количество петель в ряду и самих рядов лучше брать кратное 10: 10, 20 и т.д., – это упростит подсчеты.

2. По краям образца проденьте тонкие спицы или длинные иголки, проводя их через крайние петли и ряды.

3. Отпарьте образец и дайте ему полностью высохнуть, положив на ровную поверхность.

4. Выньте спицы и измерьте образец по двум сторонам.

5. Подсчитайте, сколько петель и рядов нужно провязать на 1 см полотна. Для этого размер стороны образца разделите соответственно на количество набранных петель или провязанных рядов.

Сборка изделий

1. Горизонтальный трикотажный шов. Вставьте нитку, из которой вы вязали полотно, в ушко толстой иголки с тупым кончиком. Закрепите нитку в начале будущего шва.

2. Если вы рассмотрите вязаное полотно, вы увидите, что каждая петля ряда выходит из петли предыдущего и на выходе состоит из двух нитей. Проведите кончик иглы под нитями, образующими крайнюю петлю последнего перед закрытием ряда первой сшиваемой детали.

3. Протяните нитку до конца.

4. Проведите кончик иглы под нитями, образующими крайнюю петлю первого после набора ряда второй сшиваемой детали.

5. Протяните нитку, но не затягивайте ее сильно.

6. Продолжайте сшивать детали, делая стежки, аналогичные двум первым, проводя иглу под каждой петлей. Через 5-7 петель хорошенько затягивайте шов.

7. Вертикальный трикотажный шов.

Вставьте нитку, из которой вы вязали полотно, в ушко толстой иголки с тупым кончиком. Закрепите нитку в начале будущего шва.

8. Если вы рассмотрите боковую сторону вязаного полотна, вы заметите вертикальную цепочку, которую образуют первые или последние петли рядов. Петля верхнего ряда выходит из петли нижнего, образуя хорошо заметное перекрестье. Проведите кончик иглы под нитями, образующими перекрестье первого ряда первой сшиваемой детали.

9. Протяните нитку до конца.

10. Проведите кончик иглы под нитями, образующими перекрестье первого ряда второй сшиваемой детали.

11. Протяните нитку, но не затягивайте ее сильно.

12. Продолжайте сшивать детали, делая стежки, аналогичные двум первым, проводя иглу под каждой петлей. Через каждые 5-7 петель хорошенько затягивайте шов.

Обозначения для схем при вязании крючком

1. п – петля.

2. вп – воздушная петля.

3. стбн – столбик без накида.

4. стсш – столбик с одним накидом.

5. вм – вместе.

6. р – раза.

7. 2 в 1 – 2 столбика без накида в 1 столбик без накида предыдущего ряда.

8. 3 в 1 – 3 столбика без накида в 1 столбик без накида предыдущего ряда.

9. пс – полустолбик.

10. пссн – полустолбик с накидом.

11. ст – столбик.

12. сп – соединительная петля.

13. пп – петля подъема.

14. 2 пс в 1-2 полустолбика в 1 ст предыдущего ряда.

15. пр 1 – пропустить 1 петлю.

16. рп – рачья петля.

17. стп – столбик подъема

Модели

Вязаные тапочки очень удобны. Связать их очень несложно даже начинающей рукодельнице. Если вам трудно выполнить расчет петель по выкройке, свяжите пробный образец изделия и скорректируйте его размеры.

«Зимняя сказка»

Удобные высокие тапочки связаны на спицах из полушерстяной пряжи. Подошва выполнена из белого фетра и стельки из вспененной резины. Для отделки использована белая пряжа шениль.

Вам понадобится:

• пряжа полушерстяная; • пряжа шениль белая; • фетр белый; • стельки из вспененной резины; • спицы соответствующего номера; • крючок; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой и расчет петель

1. Сделайте выкройку деталей тапочек.

2. Из белого фетра вырежьте 2 детали подошвы. Такие же детали вырежьте из стелек.

3. Свяжите образец и рассчитайте количество петель для выбранной пряжи. Сделайте расчет петель и рядов, согласно выкройке тапочек. Если у вас получилось нечетное количество петель, прибавьте еще одну. Не забывайте, что первая и последняя петли ряда в расчет не входят.

Вязание

1. Наберите общее количество петель для низа. В нашем случае их 65.

2. Провяжите 6 рядов резинкой 1x1.

3. 7-й ряд: 12 петель (не считая первой) провяжите резинкой 1x1; 15 изнаночных петель, 2 петли вместе, 7 петель резинкой 1x1, 2 петли вместе, 15 изнаночных петель, 12 петель резинкой 1x1 (не считая последней).

4. 8-й ряд: 12 петель резинкой 21x1, 16 петель лицевой, 7 петель резинкой 1x1, 16 петель лицевой, 12 петель резинкой 1x1.

5. Следующие ряды до подъема выполняйте, как 7 и 8, провязывая по две петли вместе в конце и в начале изнаночных в каждом нечетном ряду.

6. 21-34 ряды провяжите резинкой 1x1.

7. Закройте петли.

8. Отпарьте заготовку, навесив ее на спицы.

9. Также свяжите вторую заготовку.

Сборка

1. Сшейте верх тапочки сзади вертикальным трикотажным швом.

2. Обвяжите крючком или обшейте низ, верх и боковины, связанные изнаночными петлями, используя белую пряжу шениль.

3. Пришейте верх тапочки к подошве из белого фетра.

4. Приклейте деталь из стельки к подошве из фетра.

5. Также соберите вторую тапочку.

«Восточные»

Тапочки без задников связаны на спицах из мохеровой пряжи двух цветов. Двухслойная подошва выполнена из фетра. Нижняя деталь обтянута плотной капроновой тканью.

Вам понадобится:

• пряжа мохеровая двух цветов; • пряжа белая; • фетр белый; • плотная капроновая ткань; • спицы соответствующего номера; • игла швейная; • термопистолет с горячим клеем.

Раскрой и расчет петель

1. Сделайте выкройку деталей тапочек.

2. Из белого фетра вырежьте по две одинаковых детали подошвы для каждой тапочки.

3. Из капроновой ткани вырежьте детали для обтяжки подошвы.

4. Свяжите образец и рассчитайте количество петель для выбранной пряжи.

Вязание

1. Свяжите четыре квадрата со сторонами 10 см: два из пряжи одного и два из пряжи второго цвета.

2. Сшейте квадраты в шахматном порядке, используя соответственно горизонтальный и вертикальный трикотажные швы.

3. Так же свяжите и сшейте верх второй тапочки.

Сборка

i. Сложите верх тапочки «косынкой» и сшейте две соседние стороны, начиная от угла. Закончите шов на расстоянии 2-3 см от углов соседнж квадратов.

2. Вставьте в тапочку деталь подошвы и пришейте ее швейными нитками.

3. Выполните обтяжку второй детали подошвы и пришейте ее с нижней стороны тапочки.

4. Края союзки обшейте белой шерстяной ниткой.

5. Закрепите на союзке мысок тапочки и украсьте тапочку вязаным шариком или кисточкой.

6. Так же соберите вторую тапочку.

«Красный мак»

Тапочки без задника связаны крючком из полушерстяной пряжи. Подошва выполнена из фетра. Украшены тапочки цветком, связанным крючком из пряжи контрастных цветов.

Вам понадобится:

• пряжа полушерстяная красная, зеленая, желтая; • фетр для подошвы; • нитки швейные; крючки двух номеров; • игла швейная.

Расчет петель

1. Сделайте выкройку деталей тапочек.

2. Свяжите образец и рассчитайте количество петель для выбранной пряжи.

Подошва

1. Наберите цепочку из 25 вп, используя толстый крючок и зеленую пряжу.

2. 1-й ряд: 2 пп; 10 пссн; 13 стсн; 9 стсн в последнюю п цепочки. По противоположной стороне – 13 стсн; 10 пссн; 6 пссн в 1-ю п цепочки; сп.

3. 2-й ряд: 3 пп; 23 стсн; далее прибавки носка: 1 стсн; по 2 стсн в следующие 2 п; 3 стсн в следующую п (центральный ст); по противоположной стороне – в следующие 2 п по 2 стсн в каждую; 1 стсн; далее 23 стсн; 1 стсн; в следующие 2 п по 2 стсн в каждую; в центральную п 3 стсн; в следующие 2 п по 2 стсн в каждую.

4. 3-й ряд: 3 пп; 23 стсн; (2 стсн в 1п; 1стсн) 3 р; 3 стсн в центральную п; (1 стсн; 2 стсн в 1 п) 3 р; 23 стсн; (1 стсн; 2 стсн в 1п) 2 р; 1 стсн; 3 стсн в центральную п; (1 стсн; 2 стсн в 1п) 2 р; 1 стсн.

5. 4-й ряд: 2 пп; 18 пссн; 8 стсн; (1 стсн; 2 стсн в 1п) 7 р; 8 стсн; 3 пссн; 16 стсн; 3 пссн; 3 стсн; (1 стсн; 2стсн в 1п) 3 р; 3 стсн; 3 пссн; сп. Закрепите нить и оборвите конец.

Ремешки

1. Ремешки свяжите долевыми рядами стбн из зеленой пряжи тонким крючком.

2. 1-й ремешок. Наберите 28 вп + 1 вп подъема. Провяжите 27 стбн, в 28-ю п – 4 стбн; по противоположной стороне 27 стбн и в обратном направлении обвяжите рп. По боковинам рп не делайте. Вяжите через 1п.

3. 2-й ремешок. Свяжите как долевое полотно на 35 вп с обеих сторон.

Обвяжите, как 1-й ремешок.

Цветок

1. 1-й ряд – в кольцо из 5 вп: 1 стбн; 92 стсн; (3 вп) 5р; сп.

2. 2-й ряд – 1 стбн в 1-ю п лепестка; 1стсн во 2-ю п лепестка + 1 сс2н во2-ю п лепестка; далее в дужку из 3-х вп – 9 стс2н, туда же 1 стсн и 1стбн.

Повторите 4р.

Сборка

1. Приколите ремешки в нужном месте и провяжите, начиная с середины пятки рп, захватив боковины ремешков.

2. Цветок прикрепите посередине за основания лепестков на обоих ремешках.

3. Из фетра вырежьте подошву и пришейте ее к верху тапочки швом «строчка».

4. Также выполните вторую тапочку.

«Розовый сад»

Тапочки с задником связаны крючком из полушерстяной пряжи. Подошва из фетра. Тапочки украшены ручной вышивкой в технике рококо.

Вам понадобится:

• пряжа полушерстяная красная; • нитки шерстяные для вышивки; • фетр для подошвы; • нитки швейные; крючок; • игла швейная.

Расчет петель

1. Сделайте выкройку деталей тапочек.

2. Свяжите образец и рассчитайте количество петель для выбранной пряжи.

Вязание

1. Наберите 23вп + 1пп.

2. 1-й ряд: 2 стбнв 1-ю вп; 10 стбн; 1 пс; 9 стбн; 2 в 1стсн; 5 стсн в последнюю п цепочки. Далее по противоположной стороне: 2 стбн в следующую вп; 9 стсн; 1 пс; 11 стбн; сп с 1-м сбн. (52 п).

3. 2-й ряд: 1 пп; 1 стбн в 1-й стбн 1-го ряда; 2в1; 13 стбн; 10 пс; 2 псв1; 3 пс в 1; 2 псв1; 10 пс; 13 стбн; 2 в1; сп. (58 п).

4. 3-й ряд: 1 пп; 2 в1; 12 стбн; пр 1; 10 стбн; (2 в1; 3 стбн) 2 р; 2 в1; 22 стбн; 2 в1; сп. (61 п).

5. 4-й ряд: 1 пп; 2 в1; 27 стбн; 2 в1; 3 стбн; 2 в1; 26 стбн; 2 в1; сп. (65 п).

6. 5-й ряд: 1 пп; 3 стбн; 2 в1; 26 стбн; 2 в1; 7 стбн; 2 в1; 25 стбн; 2 в1; сп. (69п).

7. 6-й ряд: 1 пп; за внутреннюю дужку 69 стбн; СП.

8. 7–8-й ряды: – 1 пп; 69 стбн; сп. (69 п).

9. 9-й ряд: 1 пп; 25 стбн; (1 пр; 2 стбн) 4 р; (2 стбн; 1 пр); 4 р; 20 стбн; сп. (61 п).

10. 10-й ряд: 1 пп; 27 стбн; (1 пр; 1 стбн) 3 р; (1 стбн; 1 пр) 3 р; 22 стбн; сп. (55 п).

11. 11-й ряд: 1 пп; 28 стбн; (пр; 1 стбн) 3 р; 21 стбн; сп.(52 п).

12. 12-й ряд: 1 пп; 28 стбн; 3 стбн вм; 21 стбн; сп; (50 п).

13. Продолжайте вязание тапочки рп.

Сборка

1. Вышейте на верхней стороне союзки гирлянду цветов, используя шерстяные нитки для вышивки.

2. Из фетра вырежьте подошву и пришейте ее к вязаной тапочке швом «строчка».

3. Так же выполните вторую тапочку.

«Любимому малышу»

Пинетки связаны крючком из полушерстяной пряжи двух цветов. Украшением служат декоративные колокольчики, закрепленные на верхней части союзки.

Вам понадобится:

• пряжа полушерстяная голубая и белая;

• крючок.

Расчет петель

1. Сделайте выкройку деталей тапочек.

2. Свяжите образец и рассчитайте количество петель для выбранной пряжи.

Подошва

1. Наберите цепочку вп из 9вп + i пп, используя голубую пряжу.

2. 1-й ряд: 8 стбн, начиная со 2-й п от крючка; в последнюю (9-я рабочая петля) – 5 стбн. С другой стороны цепочки – 7 стбн, в 1-ю п – 4 стбн; сп.

3. 2-й ряд: 3 пп; 8 стсн в стбн 1-го ряда; (2 стсн в 1 стбн 1-го ряда) 2р; 4 стсн в следующий стбн; по 2 стсн в следующие 2 стбн 1-го ряда; далее, 7 стсн и по 2 стсн в следующие 4 стбн; сп.

4. 3-й ряд: 3 пп; в 1-й стсн 1стсн; 2стсн в 1 предыдущего ряда; 8 стсн; 11 раз по 2 стсн в каждый стсн предыдущего ряда; 8 стсн; 7 раз по 2 стсн; сп. (Всего 56 столбиков.) Нить не обрывайте.

Верх

1. 1-й ряд: провяжите 56 п – стсн, сп, голубой пряжей.

2. 2-й ряд: из середины задней части пинетки 3 пп + 1 вп, 1 стсн, далее до конца ряда свяжите мотив: (в 3-ю п предыдущего ряда стсн + 1вп + стсн в основание стсн данного мотива).

В конце ряда остается 1 стсн + вп.

Провяжите их в основание стп; сп в 3-ю пп.

3. Поменяйте пряжу на белую. 3-й ряд: 3 пп, далее, как начало 2-го ряда, только мотивы вывязывайте в вп между стсн. Провязав 7 мотивов, включая 1-й с цепочкой вп, свяжите 1 вп; 2 стсн с одной вершиной в 2 вп 2-го ряда; вп; 2 стсн с одной вершиной в две вершины 2-го ряда над центральной точкой переда; 1 вп; 2 стсн из одной точки в две вершины 2-го ряда; 1 вп; 2 стсн из одной вершины в 2 вп 2-го ряда; 1 вп, далее 6 мотивов. Как в начале 3-го ряда; остается 1 стсн, набрать 1 вп и провязать сс в 3-ю петлю цепочки подъема.

4. 4-й ряд: провязать начало ряда аналогично началу 3-го ряда. Провязать 7 мотивов в вп; далее стсн в вп, провязанную после 7 мотивов. Из вп, вершина центра и следующей вп провязать 3 стсн петли не сбрасывать (на крючке всего 4 п) провязать стсн в следующую вп (на крючке 5 п) провязываются вместе. Выполнить 6 мотивов в вп 3-го ряда. После 6-го мотива провязать в основание ст подъема стсн + вп . Стп в 3-ю вп стп.

5. 5-й ряд: провяжите 7 мотивов, как в предыдущем ряду; 3 стсн в центральные петли; 6 мотивов; стсн в основание стп, вп, сп в 3-ю п стп.

6. Поменяйте пряжу на голубую. 6-й ряд: 1 вп; 1 стснв вп 2-го мотива, в эту же петлю еще 3 стсн; в следующую вп мотива стбн и снова 4 стсн в в следующую вп (получается веер); так свяжите 3 веера. 4-й веер – 4 стсн в центральный стсн предыдущего ряда (середина). Провяжите еще 3 веера, последний стсн 3-го веера закрепить за вп подъема.

7. Подошву обвяжите рп, используя белую пряжу.

Колокольчики

1. 3 вп – в кольцо.

2. 1-й ряд: 6 стбн.

3. 2-й ряд: 6 стбн.

4. 3-й ряд: стсн + 2 вп в основание стсн 6 раз.

5. Сделайте шнурочек и закрепите нитку. Так же свяжите второй колокольчик.

6. Шнурочки проденьте с обеж сторон центрального стсн пинетки и закрепить на изнанке.

7. Так же свяжите вторую пинетку.

Content

Анна Анатольевна Зайцева
Тапочки ручной работы : новые модели для взрослых и детей

Введение. Тапочки своими руками

Глава 1. Что нужно знать о тапочках

Инструменты

Мерки

Выкройка

Моделирование

Изготовление подошвы

Сборка тапочек

Глава 2. На все вкусы. Шитые тапочки

Шьем тапочки

Раскрой

Проклеивание

Посадка союзки

Обрезка фетра

Модели

«Спокойной ночи»

Раскрой

Сборка

«Божья коровка»

Раскрой

Сборка

«Солнышко»

Раскрой

Сборка

«Косынка»

Раскрой

Сборка

«Треугольники»

Раскрой

Сборка

«Подсолнух»

Раскрой

Сборка

«Цветочный орнамент»

Раскрой

Сборка

«Красное и черное»

Раскрой

Сборка

«Розочки»

Раскрой

Сборка

«Веселый щенок»

Раскрой

Сборка

Глава 3. Теплые и удобные. Валяные тапочки

Валяем тапочки

Изготовление колодки

Приготовление мыльного раствора

Мокрое валяние

Модели

«Волшебный цветок»

Валяние

Сборка

«Лесная фея»

Валяние

Сборка

«Клубничка»

Валяние

Сборка

«Старый лис»

Валяние

Сборка

«Розовые лепестки»

Валяние

Сборка

Глава 4. Для детей и взрослых. Вязаные тапочки

Вяжем тапочки

Расчет петель

Сборка изделий

Обозначения для схем при вязании крючком

Модели

«Зимняя сказка»

Раскрой и расчет петель

Вязание

Сборка

«Восточные»

Раскрой и расчет петель

Вязание

Сборка

«Красный мак»

Расчет петель

Подошва

Ремешки

Цветок

Сборка

«Розовый сад»

Расчет петель

Вязание

Сборка

«Любимому малышу»

Расчет петель

Подошва

Верх

Колокольчики